SUR L'HIST. NATVRELLE ET LES ARTS. 57 



qui en provient; c'ert: fur-tour dans le cas oil le» mines font tces-arfe- 

 nicales & ferrugiucufes. Dans les premiers grillages, ies parties ctran- 

 geres au cuivre fe trouvent calcinces en paitie •, on en dcbarraffe la 

 matte dans une feconde fonte , 011 dies s'en vont avec les fcories j 

 cette feconde matte etant fuifif.iinnisnt griilL-e , on pcut en obtcnir , 

 par une trcificme fonte , un cuivre noir. 



Telles font les regies gencralss qii'il eft ncceHaire d'obferver pour 

 parvenir a avoir un cuivre malleable ; & Ton pent ctablir , comme un 

 principe certain , que pour avoir un bon cuivre raftine , il but em- 

 ployer un bon cuivre noir \ car en le convertiflant en cuivre de rozette, 

 il n'eft plus terns de le dtbarraller de fes impuretcs, mais il refte tou- 

 jours dans le cuivre noir, m.ilgrc les grillages & les fondages , quel- 

 ques parties ferrugineufes ; ainfi il n'y a rien de bien etonnant qu'il 

 puilTe en refter encore quelques parties dans le cuivre raftine, &: il en 

 refte d'autant plus qu'on en a moins fepare par les operations prece- 

 dentes. Ordinairemenr dans un quintal de cuivre noir , il s'y trouve 

 a-peu-prco trente livres de vrai cuivre , le furplus eft de I'arfenic iJj du 

 foufre. A la verite , le peu de foufre qui s'y trouve encore , fcorihe 

 pendant i'operation du raftinage , une partie de fer proportionnce a la 

 fienne, & le tout fe rcduir en fcorie j mais comme cette portion de 

 foufre n'eft pas fufSfante pour operer Tenticfe fcorificacion du fer, il 

 n'y a rien de bien etonnant qu'il refte dans le cuivre raffine des par- 

 ties de fer qui le tendenc tres impur ; c'eft ce qui m'a porte a croire 

 qu'en faifanc une addition au cuivre pendant fon raftinage , on le por- 

 teroit au degrc de purete defire. Les matieres que je pourrois employer 

 pour cela font de deux fortes , la litarge & le foufre. La premiere ne 

 convient pas dans le raffinage ordinaire , qui fe faifant parmi les char- 

 bons , donneroit occafion a la litarge de fe retablir en plomb & de fe 

 conibiner avec le cuivre. Mais cetce addition feroit ires - convenable 

 dans les fourneaux oil Ton emploie la plumure des figots , car la plu- 

 mure ne peur reduire la litarge \ au contraire elle eft bien plus propre 

 a la calciner qu'a la reduire^ alors la litarge, c'eft-a-dire , lorfqu'elle 

 refte dans cet etat vitrifie , peut fcorifier le fer 8c laifler le cuivre en- 

 tierement raffine. L'addition de la litarge doit £tre proportionnce a la 

 uantitc de cuivre noir & .i fa qualiie j on en doit mettre a-peu-prcs 

 IX a huit livres par quintal. 



Pour ce qui eft du raftinage du cuivre fur le fourneau ordinaire , 

 le foufre pur eft ce qui convient le mieux pour fcoritier le fer , aulll 

 bien que I'arfenic qui peut s'y trouver. Le fer n'a pas de plus grand 

 ennemi que ce mineral , qui n'attaque point d'autre metal rant qu'il 

 trouve a agir fur le fer. Pour parvenir done a ce but , il faur jetter le 

 foufre en morceaux fur le cuivre lorfqu'il eft en parfaite tufion , & le 

 couvrir promptement avec du charbon , poufter enfuite le raftinage 

 Tomt XV I ^ Pan. //. 1 7S o. JU ILLET. H 



?. 



